1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 2$ 



Die Krystallisation (oder die Zufuhr von latenter Wärme) war somit 

 bei der beobachteten Temperatur von bezvv. ungefähr 885° und ungefähr 

 goo — 910° abgeschlossen; hierzu kommt die oben (S. 17) besprochene 

 Korrektion 25°; wir führen somit, für den Krystalhsations-£"«ä^punkt, 

 925° auf. 



E^'Je Nickelwerk. Der Versuch wurde in der Weise ausgeführt, dass die aus dem Ofen 

 in einen Schlackentopf geflossene Schlacke in demselben ziemlich lange abgekühlt wurde; 

 darauf wurde die bis zu etwa 1050° abgekühlte, und zwar bei dieser Temperatur etwas 

 zähflüssig gewordene Schlacke mit Löffeln in eine aus ganz dünnem eisernen Blech ver- 

 fertigte Kiste ausgeschöpft; in diese war das vorher erwärmte Pyrometerrohr hineingesteckt. 

 Das Ausschöpfen nahm ca. 10 Minuten in Anspruch; die Temperatur der untersuchten 

 Schlacke war somit nicht gleichförmig, weswegen der Versuch von untergeordnetem 

 Interesse ist. 



— Erste Beobachtung, währer.d die Schlacke noch flüssig, freilich* ziemlich zäh- 

 flüssig war, = 1026°; Abkühlungszeit 1026—1025° = 7 Minuten; 1025 — 1000° = 14.5 

 Minuten; 1000—950°= 19.1; 950—900° = 15.1; 900 — 850° ■=■ 14.2; 850-800° = 11. 8; 

 800-750° = 10.6; 750—700° = ii.i; u s. w. (s. die Tabelle S. 20). Der Inflexionspunkt 

 liegt bei etwa 825°; als Korrektion (cfr. S. 17) glaube ich hier 50° benutzen zu müssen; 

 der Krystallisations-^«(/punkt sollte somit bei etwa 8jS° liegen; diese Angabe ist jedoch 

 wenig genau. Jedenfalls liegt der Kr^•stallisations-Æ«rfpunkl niedriger als 925°. 



Hochofenschlacken. Diese sind in der Regel ziemlich komplexe 

 Lösungen, indem sie meist nicht nur aus zwei, sondern aus mehreren 

 Lösungskomponenten bestehen. Eine Folge hiervon ist, dass der Tem- 

 peratur-Unterschied zwischen dem Anfang und dem Sckluss der Kry- 

 stallisation hier in vielen Fällen ganz beträchtlich ist, wie beispielsweise 

 150 — 200^ gelegentlich selbst noch mehr. 



Dass dieser Unterschied häufig sehr bedeutend ist, habe ich mehrmals 

 durch Beobachtung mit dem Auge, ohne Benutzung von Pyrometer, nach- 

 weisen können: die aus dem Ofen fliessende und zu einem »Schlacken- 

 stein« (Dimensionen z. B. 40 X 20 X ^5 ^^■) gegossene Schlacke er- 

 starrt zuerst an der Oberfläche; stösst man dann ein Loch durch die 

 obere Kruste, lassen sich die Abkühlungsstufen verfolgen. Anfangs ist 

 die innere Schlackenmasse völlig flüssig; dann sieht man in einem 

 gewissen Stadium, dass sich kleine, fürs Auge zu beobachtende Krystalle 

 bilden, die in der Schlacke herumschwimmen. Überlässt man dann 

 die Schlacke der ungestörten Abkühlung, während einer Zeit von z. B. 

 5 oder 10 Minuten, und stösst man dann nochmals ein Loch durch 

 die — jetzt etwas dicker gewordene — obere Kruste, so beobachtet 

 man, dass die frei in der Schlacke herumschwimmenden Krystalle zahl- 

 reicher und daneben auch grösser geworden sind. Je nach dem Fort- 

 schreiten der Krystallisation, bei stets sinkender Temperatur, wird die 

 Schmelze mehr und mehr teigartig (mit festen Körpern in der Lösung 

 herumschwimmend) und zähflüssig; und in einem gewissen Stadium ist 

 die Krj'stallisation abgeschlossen, indem die Hauptmasse, häufig 80 — 90 



